( i85 ) 



» L'analyse (i) est celle de la matte initiale; les analyses (2) et (3) sont respective- 

 ment celles des matières au contact de l'anode et de la cathode après l'opération; 

 enfin, l'analyse (4) est la moyenne de (2) et (3) : 



(!)• (2). (3). (4). 



Soufre pour 100 21,10 16,60 4,70 10, 65 



Fer pour 100 33, 3o 35, /[o 49,10 42,80 



Nickel pour 100 16, 3o d,i3 19,10 12, i4 



Cuivre pour 100 29,00 39,90 26,18 33, 02 



99,70 99,20 99, o3 98,11 



» Il ressort de ces analyses que : 



» a. Le soufre s'est éliminé dans la proportion de 5o pour 100, se maintenant avec 

 le cuivre surtout près de l'anode. 



» b. Le fer se maintient près de la cathode, où il semble s'accumuler d'après 

 l'analyse moyenne (4). 



» c. Le nickel augmente régulièrement en quantité, de l'anode à la cathode. 



» d. Le cuivre va en diminuant, dans une proportion très régulièrement arithmé- 

 tique, de l'anode à la cathode. 



» Je pense que l'on peut conclure de l'ensemble de cette expé- 

 rience que : 



» 1° Le soufre combiné aux métaux, à l'état fondu, à l'abri de l'air, et 

 traversé par un courant électrique, les électrodes étant de charbon, au 

 moins l'anode, s'élimine peu à peu; il se forme sans doute du sulfure de 

 carbone ; 



» 2° Dans un mélange de sulfures métalliques fondus, à l'abri de l'air, 

 traversé par un courant électrique, la conductibilité électrique du mélange 

 reste homogène à chaque instant considéré, augmentant peu à peu par suite 

 de l'élimination successive du soufre; quant aux métaux et au soufre res- 

 tant, ils se groupent entre eux de façon que chaque tranche élémentaire 

 du bain, prise perpendiculairement au sens du courant, ait la même con- 

 ductibilité électrique. Ainsi, le cuivre, plus conducteur que le fer et le 

 nickel, conserve la plus forte proportion de soufre, de manière que son 

 pouvoir conducteur soit réduit dans le rapport voulu. 



» Il est possible, je pense, en s'appuyant sur les expériences ci-dessus, 

 d'expliquer certains phénomènes observés : par exemple, le mode de répar- 

 tition des métaux sulfurés ou non qu'on rencontre dans les filons. » 



